76 CAMILLE MATIGNON 



de l'acier doiiK n'aurait absorbé que 1680 iiilowatts-heiire c'est-à-dire 

 0,110 chevaiix-an par tonne. 



Les électrodes sont en charbon de cornues aggloméré par du gou- 

 dron, elles ont la forme de prismes à base carrée de 0'"36 de côté, avec 

 une longueur de 2 mètres et pèsent 500 kilogrammes. Elles contien- 

 nent au maximum 2 "/„ de soufre. 



En marche continue, le four consomme une électrode par semaine, 

 pour une production de 30 tonnes d'acier. Chaque électrode revient 

 à la Praz à 30 fr. 



Le four Héroult coûte 50 000 fr. en y comprenant tous les acces- 

 soires, poche de coulée, moule etc. L'installation pour la fabrique des 

 électrodes exige une dépense de ^5 000fr. 



Toutes les conditions précédentes sont relatives à l'expérience de la 

 commission canadienne. M. Héroult, a, dans ces derniers temps, con- 

 sidérablement amélioré le rendement de son four, il effectue réguliè- 

 ment trois opérations par jour et produit 50 tonnes d'acier par semaine 

 en même temps qu'il diminue la perte de fer. 



Les frais de production d'une tonne d'acier, indépendamment des 

 matières premières, ont été évalués par M. Harbord à 77 fr. environ, 

 en se plaçant dans les conditions du Canada. 



Les aciers Héroult sont comparables en tous points aux meilleurs 

 aciers au creuset. C'est la conclusion des nombreux essais effectués 

 par la mission canadienne. Voici d'abord quelques résultats des essais 

 mécaniques effectués sur des tiges d'acier provenant de lingots coulés 

 par la commission. 



Limite Résistance 



élastique k la rupture Carbone 



i 40k 801^ 0,95 



2 -28,67 34,8 0,079 



3 39,5 86 1,016 



4 30,7 43,7 0,127 



Les résultats sont tiès satisfaisants et correspondent entièrement à 

 ce que l'on peut attendre des aciers les plus fins. On remarque en par- 

 ticulier, que la limite élastique est exceptionnellement élevée pour les 

 aciers doux. Les numéros 2 et 4 fournissent les valeurs considérables 

 de 82 et 70 % pour le rapport de la limite élastique à la résistance. 



La courbe qui donne l'allongement permanent d'un acier électrique 

 Héroult en fonction de la traction est tout à fait comparable à la courbe 

 correspondante d'un des meilleurs aciers au creuset. 



La structure des aciers Héroult, étudiée par la micrographie, ne 

 permet pas de les distinguer des meilleurs aciers fins. Dans le cas des 



